ANALISIS SIFAT LISTRIK NANOKOMPOSIT NiFe 2 O 4 /PANi YANG DISINTESIS DENGAN METODE SOL GEL
Sri Rahma Yani *) , Djusmaini Djamas dan Ramli Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang 25131
*) yanisrirahma@gmail.com

## ABSTRACT
NiFe 2 O 4 /PANi nanocomposite was synthesized using the sol gel method with satisfying 2.5%, 5%, 30%, 50%, and  70%  NiFe2O4 to  PANi. Characterization  of particle  size, sample thickness, conductivity, and capacitance using  X-ray  diffraction  (XRD),  Scanning  Microscope  Electrons  (SEM),  and  LCR  Meter.  Information  sizes  in 2.5%, 5%, 30%, 50%, and 70% are 37.16 nm, 54.16 nm, 31.2 nm, 42.23 nm, and 39.16 nm respectively.  The electrical properties of NiFe2O4 / PANi Nanocomposites are used by using LCR meters, namely resistance and capacitance. The values of electrical conductivity generated from various meetings were 2.5%, 5%, 30%, 50%, and 70%, respectively 0.13 S / m, 0.08 S / m, 0.16 S / m, 0.57 S / m, and 0.25 S / m. From the  measurement results  show that  the  values  of electrical conductivity  in  NiFe2O4  / PANi  2.5%  high  compared  to NiFe2O4  / PANi 5% and again increase along with the increasing composition of NiFe2O4. However, in the condition of NiFe2O4 / PANi nanocomposite 70% electrical conductivity decreased. For large amounts of NiFe2O4 to PANi, the electrical conductivity increases. NiFe2O4 / PANi capacitance through a difference of 2.5%, 5%, 30%, 50%, and  70%  resulted  from  successive  measurements  of  193.32  nF,  83.77  nF,  0.001  nF,  0.55  nF,  0  ,  44  nF.  The capacitance  of  NiFe2O4  /  PANi  shows  that  the  greater  the  amount  of  NiFe2O4  to  PANi  the  capacitance decreases.
Keywords : Capacitance, Conductivity, Nanocomposite,  NiFe2O4/PANi , Sol Gel method

## PENDAHULUAN
Nanokomposit  merupakan  material  komposit yang  dibuat  dengan  menyisipkan  nanopartikel kedalam suatu material berukuran nano sebagai filler dalam  sebuah  matriks  berukuran  skala  nano [1] . Nanokomposit  dibuat  dengan  pengabungan  antara filler dan  matrik.  NiFe 2 O 4 merupakan filler yang digunakan dalam penelitian ini  dan  matriknya  yaitu PANi.  NiFe 2 O 4 dibuat  dari  precursor  nickel  nitrat dan  ferrite  nitrat.  Salah  satu  bahan  untuk  membuat precursornya  berasal  dari  alam  yaitu  bijih  besi  dan aplikasi  yang  menarik  untuk  dikembangkan  dari mineral bijih besi yaitu Superkapasitor.
NiFe 2 O 4 merupakan spinel nanopartikel ferrite dengan  bahan soft  magnetic dengan  rumus  struktur MFe 2 O 4 (M = ion logam  valensi dua, misalnya Mn,
Mg,  Zn,  Ni,  Co,  dan  Cu) [2] .  Nanopartikel spinel ferrite akhir-akhir  ini  banyak  dikembangkan  karena sifat  listrik  dan  kemagnetannya  sangat  bagus  serta aplikasinya sangat luas dalam sistem penyimpanan [3] . Gambar 1. Struktur Kristal Spinel Ferite
NiFe 2 O 4 merupakan salah satu bagian kelompok spinel ferit yang paling penting dikarenakan NiFe 2 O 4 mempunyai  nilai  resistivitas  yang  lebih  tinggi dibandingkan  anggota  lain  pada  kelompoknya sehingga  sesuai  untuk  diterapkan  sebagai  bahan penunjang  teknologi  terutama  untuk  teknologi berbasis  frekuensi  tinggi [4] .  Nike l  ferrite memiliki struktur spinel terbalik  ( inverse )  karena  setengah dari ion Fe menempati posisi pada oktahedral (posisi
B)  hal  ini  dapat  dituliskan  dengan  rumus (Fe 3+ 1.0 )[Ni 2+ 1.0 Fe 3+ 1.0 ]O 2- 4 [5] .
Polianilin  (PANi)  merupakan  salah  satu  contoh dari  polimer  konduktif  yang  penggunaannya  cukup luas sebagai perangkat optoelektronik organik. Akan tetapi, PANi sulit untuk diproses lebih lanjut karena tidak dapat larut dalam pelarut umum seperti air dan metanol [6] .  Polianilin  (PANi)  menarik  perhatian banyak  peneliti  karena  rentang  konduktivitasnya yang  luas,  mulai  dari  semikonduktor  sampai konduktor  metalik [7] .  Proses  sintesis  PANi  mudah dan  murah  serta  memiliki  kestabilan  termal  yang tinggi [8] .  PANi  digunakan  sebagai  matrik  dalam pembuatan nanokomposit.
Nanokomposit  merupakan  material  yang  dibuat dengan  menyisipkan  nanopartikel  (seperti clay dan logam)  bertindak  sebagai filler dalam  sebuah matriks. Nanokomposit dihasilkan dari pencampuran dalam  sejumlah  fase  yang  berbeda.  Nanokomposit memperlihatkan  sifat-sifat  baru  yang  lebih  unggul dibandingkan  dengan  material  asal.  Setelah menambahkan  nanopartikel  ke  dalam  material matriks,  nanokomposit  yang  dihasilkan  dapat menunjukkan  sifat-sifat  yang  sangat  berbeda dibandingkan  dengan  sifat  material  sebelumnya. Komposit  merupakan  perpaduan  dari  material  yang dipilih  berdasarkan  kombinasi  sifat  fisik  masing- masing  material  penyusun  agar  menghasilkan material  baru  dengan  sifat  yang  unik  dibandingkan sifat  material  dasar  sebelum  dicampur  dan  terjadi ikatan  permukaan  antara  masing-masing  material penyusun [9] .
Nanokomposit  juga  merupakan  material  padat multi  fasa,  dimana  setiap  fasa  memiliki  satu,  dua, atau  tiga  dimensi  yang  kurang  dari  100  nm  atau struktur  padat  dengan  dimensi  berskala  nanometer yang  berulang  pada  jarak  antar  bentuk  penyusunan struktur yang berbeda. Nanokomposit dibuat dengan menyisipkan nanopartikel ke  dalam sebuah material makroskopik  (matriks).  Pencampuran  nanopartikel ke  dalam  matriks  penyusunan  adalah  salah  satu bagian perkembangan dunia teknologi.
Metode  sol  gel  merupakan  salah  satu  metode yang  digunakan  dalam  pembuatan  nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi.  Metoda  sol-gel  merupakan  suatu metode  untuk  pembuatan  partikel  dalam  orde  nano, metode  sol-gel  memakai  teknik  basah  karena prosesnya melibatkan larutan sebagai medianya [10] . Metode  sol  gel  memiliki  kelebihan  dibandingkan dengan  metode  lainnya  seperti  kehomogenan  yang lebih baik, kemurnian yang relatif tinggi, suhu yang digunakan  relatif  rendah,  kehilangan  bahan  akibat penguapan  dapat  diperkecil,  tidak  terjadi  reaksi dengan senyawa sisa, dapat mengurangi pencemaran udara,  dan  dapat  menghasilkan  produk  berupa  film tipis [11] .
Pengujian  sifat  listrik  dilakukan  untuk mengetahui  respon  PANi  terhadap  nanopartikel NiFe 2 O 4 .  Sifat  listrik  bahan  diantaranya  resistivitas
dan konduktivitas. Resistivitas merupakan kemampuan suatu bahan untuk menahan arus listrik yang  bergantung  pada  besarnya  medan  listrik  dan kerapatan  arus.  Semakin  besar  resistivitas  suatu bahan  maka  semakin  besar  pula  medan  listrik  yang dibutuhkan  untuk  menimbulkan  sebuah  kerapatan arus [12] ..  Satuan  dari  resistivitas  adalah  Ωm. Resistivitas  (  )  dapat  dihitung  dari  pengukuran rapat pembawa muatan dan mobilitas. Mobilitas dan rapat  pembawa  muatan  secara  umum  tidak diketahui. Untuk itu harus dicari teknik pengukuran yang cocok untuk mengukur resistivitas [13] Suatu bahan konduktor yang baik akan memiliki nilai  resistivitas yang  sangat  rendah  dan konduktivitas tinggi, sedangkan untuk bahan isolator mempunyai  resistivitas  tinggi  dan  konduktivitas rendah. Sifat listrik dari bahan semikonduktor secara konvensional  diberikan  dalam  batas-batas  mobilitas dan  konsentrasi  pembawa  muatan  mayoritas  pada medan listrik rendah. Kontrol sifat listrik merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  aplikasi  devais elektronik.  Faktor  penting  yang  terkait  dengan kontrol sifat listrik adalah keberadaan cacat, tingkat doping,  dan  mekanisme  kompensasi  diri [14] .  Sifat listrik  dari  suatu  bahan  dapat  diketahui  dengan melihat  nilai  konduktivitas  (σ)  dan  resistivitas  (ρ). Resistivitas  dan  konduktivitas  merupakan  suatu besaran  yang  menggambarkan  baik  buruknya  suatu bahan  menghantarkan  listrik.  Dimana,  nilai resistivitas berbanding terbalik dengan
Resistivitas diketahui sebanding dengan panjang kawat  dan  berbanding  terbalik  dengan  luas penampang, yang dapat dirumuskan pada Persamaan berikut:
A L R   (1)
Keterangan :
 = hambat jenis/resistivitas (Ω.m)
L = panjang kawat (m)
A = luas penampang (m 2 ) [15] .
L RA   (2) I V R  (3)
Konduktivitas  merupakan  kemampuan  suatu bahan untuk menghantarkan arus listrik, konduktivitas kebalikan dari resistivitas. Satuan dari konduktivitas  adalah  (Ω.m) -1 .  Nilai  konduktivitas juga  dapat  dipengaruhi  oleh  suhu.  Semakin  tinggi suhu  semakin  tinggi  pula  nilai  konduktivitas  bahan tersebut.  Material  alami  maupun  buatan  yang terdapat  di  alam  dapat  diklasifikasikan  menjadi tiga yaitu  konduktor,  isolator  dan  semikonduktor.  Nilai dari  konduktivitas  listrik  ketiga  material  tersebut
berbeda  seperti  pada  Gambar  9  yang  menunjukkan spektrum konduktivitas listrik.
Gambar 9. Spektrum konduktivitas listrik dan resistivitas Material  semikonduktor  sendiri  mempunyai nilai  konduktivitas  pada  selang  antara  (10 -8 – 10 3 )S/cm. Adapun nilai konduktivitas suatu material bergantung  dari  sifat  material  tersebut.  Kebalikan dari  resistivitas  disebut  dengan  konduktivitas  yang dapat dirumuskan pada Persamaan 5 berikut.
  1  (5)
Konduktivitas disimbolkan dengan σ dan resistivitas disimbolkan  dengan  ρ.  Sehingga  dari  persamaan diatas  dapat  kita  rumuskan  konduktivitas  listrik masing-masing sampel dapat dihitung menggunakan persamaan (5).
RA L
  (6)
Dengan σ
: konduktivitas listrik (Ωm) -1 R
: resistansi (Ω)
L
: ketebalan sampel (m) A : luas penampang sampel (m 2 ) [16] .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian eksperimen. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu  Bijih  Besi,  Asam  Nitrat,  Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O, Etilen  Glikol,  Asam  Sitrat,  Asam  Oksalat,  PEG- 4000.  Alat  untuk  karakterisasi  sifat  listriknya  yaitu LCR  meter.  Penelitian  ini  mengkaji  Sifat  Listrik nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  menggunakan  alat LCR  meter  dengan  besaran  yang  diukur  yaitu resistansi  dan  kapasitansi.  Dalam  penelitian  ini dilakukan beberapa tahap yaitu: persiapan penelitian, sampel,  pelaksanaan  penelitian,  karakterisasi,  dan analisis data.
Adapun tahapan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Persiapan Penelitian
Persiapan  penelitian  meliputi  alat  dan  bahan penelitian  yaitu, magnetic  stirrer, neraca  ohaus, furnace ,  oven, spin  coating, magnet  permanen , spatula, gelas ukur, beker, ayakan 100 mesh . Alat untuk karakterisasinya  yaitu XRD, HEM-3D,  FTIR, SEM  dan  LCR  meter.sedangkan  bahan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  meliputi  bijih  Besi yang berasal dari Sangir, solok selatan, Asam Nitrat
(HNO 3 ), Ni(NO 3 ) 2. 6H 2 O, Etilen Glikol, Asam Sitrat, Asam Oksalat, PEG-4000, Polyaniline (PANi)
2. Pelaksanaan Penelitian
a. Pembuatan  serbuk  NiFe 2 O 4 dengan  metode  Sol Gel Dalam  penelitian  ini,  NiFe 2 O 4 di  preparasi menggunakan  metode  so-gel  dengan  prekursor Ni(NO 3 ) 2 .6H 2 O  dan  Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O.  Pembuatan prekursor Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O dilakukan dengan mereaksikan  4,35  gr  Fe 3 O 4 dari  hasil  penghalusan bijih  besi  menggunakan  HEM-3D  dengan  waktu milling 30 jam, 1,125 gr asam oksalat (C 2 H 2 O 4 ) dan asam  nitrat  sebanyak  10,5  mL  di  stirrer  pada  suhu 110 o C  selama  15  menit.  Kemudian  etilen  glikol dimasukkan  sebanyak  13,75ml,  sehingga  larutan berbentuk  gel  pekat. S etelah  larutan  dicampur dengan ethylene  glycol, larutan  dipanaskan  lalu diaaduk dengan menggunakan magnetic stirrer pada suhu 80 o C selama 2 jam dengan kecepatan putar 250 rpm.
Gambar 3. Gel precursor Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O
Gambar 3 merupakan gel precursor Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O  digunakan  sebagai  precursor  dalam pembuatan  NiFe 2 O 4 ditambah  dengan  precursor Ni(NO 3 ) 2. 6H 2 O yang akan berbentuk serbuk. Proses pembuatan  serbuk  NiFe 2 O 4 dilakukan  dengan mencampurkan  prekursor nickel  nitrat dan ferit nitrat ditambah dengan asam sitrat dan PEG dengan perbandingan  molar  1:2:4,44:8,88 [17] .  Kemudian campuran  dipanaskan  pada  suhu  90 o C  dan  diaduk selama 2 jam sampai larutan melekat dan berbentuk gel. Langkah selanjutnya, sampel dicuci menggunakan  aquabides  dan  dikeringkan  di  dalam oven selama 24 jam pada suhu 110 o C dan dikalsinasi pada  suhu  400 o C  selama  2  jam  sehingga terbentuklah  serbuk  NiFe 2 O 4 yang  akan  dijadikan sebagai filler dalam  pembuatan  nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi.
Gambar 4. Serbuk NiFe 2 O 4 setelah di kalsinasi pada suhu 400 0 C selama 2 jam
b. Pembuatan Nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi Proses pembuatan nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi dilakukan  dengan  menggunakan  metode  sol-gel. Bnanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dibuat  dengan melarutkan 100 mL HNO 3 dalam 0.2 M aniline dan di  aduk  selama  1  jam.  Kemudian  dimasukkan ammonium persulfate sedikit demi sedikit sebanyak 0.25  M.  Serbuk  NiFe 2 O 4 dimasukkan  dengan berbagai  variasi  2,5%,  5%,  30%,  50%,  dan  70%. Kemudian  campuran  antara  NiFe 2 O 4 dan  PANi diaduk pada suhu 80 0 C selama 48 menit, berikutnya sampel Nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi dikeringkan di dalam  pemanas  (oven)  selama  24  jam  pada  suhu 110 0 C  selama  24  jam.  Setelah  dikeringkan  sampel NiFe 2 O 4 /PANi  dicampur  dengan  5  ml  ethylene glikol  dan  diaduk  menggunakan  magnetic  stirrer pada suhu 80 0 C selama 2 jam. Setelah selesai maka terbentuklah  gel  nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi dengan variasi 2,5%, 5%, 30%, 50%, dan 70%.
c. Tahap penumbuhan lapisan tipis Nanokomposit
NiFe 2 O 4 /PANi dengan variasi komposisi.
Lapisan
nanokomposit
NiFe 2 O 4 /PANi ditumbuhkan dengan menggunakan alat spin coating diatas  substrat  kaca  yang  telah  dibersihkan  dengan ethylene  glycol menggunakan  alat  sonikasi . Gel nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dengan  variasi  2,5%,
5%,  30%,  50%,  dan  70%  ditetesi  di  atas  substrat kaca  dengan  ukuran  1x1  cm  kemudian  dicoating dengan kecepatan laju spin coating 1000 rpm selama 60  detik.  Kemudian  setiap  lapisan  tipis  dari nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dengan  berbagai variasi  di  panaskan  di  dalam  oven  pada  suhu  60 0 C selama 6 jam [18] .
3. Tahap Karakterisasi
Sampel  nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dengan variasi  2,5%,  5%,  30%,  50%,  dan  70% dikarakterisasi menggunakan XRD untuk mengetahui karakteristik dari nanokomposit NiFe 2 O 4 terhadap  PANi  ditinjau  dari  ukuran  butir  Kristal. Untuk  mengetahui  ketebalan  dari  sampel  dilakukan karakterisasi  menggunakan  SEM.  Karakterisasi FTIR  digunakan  untuk  mengetahui  struktur  ikatan atom  pada  material.  Untuk  pengujian  sifat  listrik bahan  menggunakan  LCR  meter  dengan  besaran yang  diukur  yaitu  resistansi  dan  kapasitansi.  Dari pengukuran  resistansi  tersebut  dapat  diketahui konduktivitasnya berdasarkan perhitungan menggunakan Persamaan (6).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Data  hasil  karakterisasi  XRD  Nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi
Gambar 5. a. NiFe 2 O 4 /PANi 2,5%, b.NiFe 2 O 4 /PANi 5%, c. NiFe 2 O 4 /PANi 30%, d. NiFe 2 O 4 /PANi 50%, dan e. NiFe 2 O 4 /PANi 70%
Dari  Gambar  31  diketahui  bahwa  struktur Kristal  dapat  mempengaruhi  kapasitansi  dan konduktivitas  listrik.  Semakin  besar  ukuran  Kristal maka konduktivitas listrik semakin tinggi.
Untuk mengetahui ketebalan dari sampel maka dapat diketahui dengan menggunakan SEM.
Gambar 6. Hasil pencitraan ketebalan sampel menggunakan SEM pada fraksi 2,5%
Gambar  22  merupakan  hasil  pencitraan  sampel dengan  perbesaran  100X    menggunakan  SEM dengan  spesifikasi  HITACHI  S3400  M  yang terdapat di laboratorium Universitas Andalas dengan ketebalan rata rata yang didapat yaitu 118,8 µm .
Gambar 7. Hasil pencitraan ketebalan sampel menggunakan SEM pada fraksi 5%
Gambar  22  merupakan  bentuk  morfologi  SEM dengan  spesifikasi  HITACHI  S3400  M  yang terdapat di laboratorium Universitas Andalas dengan ketebalan rata-rata yang didapat yaitu 79,38 µm.
Gambar 8. Hasil pencitraan ketebalan sampel menggunakan SEM pada fraksi 30%
Gambar  26  merupakan  hasil  pencitraan  sampel dengan perbesaran  250X  dengan  ketebalan rata-rata yang didapat yaitu 27,76 µm.
Gambar 9. Hasil pencitraan ketebalan sampel menggunakan SEM pada fraksi 50%
Gambar  28  diatas  merupakan  hasil  pencitraan sampel  dengan  perbesaran  250X    menggunakan SEM  dengan  spesifikasi  HITACHI  S3400  M  yang terdapat di laboratorium Universitas Andalas dengan ketebalan yang didapat yaitu 59,133 µm.
Gambar 10. Hasil pencitraan ketebalan sampel menggunakan SEM pada fraksi 70%
Gambar 11. Grafik hasil karakterisasi menggunakan
FTIR Puncak nanocomposites PANi/NiFe2O4
bergeser  ke  bilangan  gelombang  yang  lebih rendah. ini menunjukkan bahwa nanocomposites PANi/NiFe2O4  adalah  komposit  dari  nanopartikel NiFe2O4,  yang  menyimpulkan  ada  beberapa interaksi antara nanopartikel NiFe2O4 dan PANi.
Hubungan antara fraksi mol dengan konduktivitas  NiFe 2 O 4 /PANi  dapat  dilihat  pada gambar 33. Berikut ini grafik hubungan antara fraksi mol  dengan  konduktivitas  NiFe 2 O 4 /PANi  dapat dilihat pada gambar 33.
Gambar 12. Grafik hubungan antra fraksi mol terhadap konduktivitas listrik Nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi
Berdasarkan  grafik  di  atas  dapat diketahui bahwa seiring dengan bertambahnya fraksi mol  mengakibatkan  terjadinya  peningkatan  pada nilai  konduktivitas  sampel  tersebut.  Berdasarkan penelitian  ini,  nilai  konduktivitas  yang  dihasilkan meningkat pada fraksi 2,5%, namun turun lagi pada fraksi 5% dan kembali naik sampai fraksi 50%. Nilai konduktivitas  yang  dihasilkan  dipengaruhi  oleh besarnya  ukuran  Kristal  yang  terdapat  di  dalam sampel.  Semakin  besar  ukuran  Kristal  maka konduktivitasnya  meningkat.  Pada  sampel  dengan
fraksi  70%  terjadi  penurunan  konduktivitas,  hal  ini disebabkan  karena  ukuran  Kristal  yang  terbentuk kecil dibandingkan dengan variasi 50%.
Berikut  grafik  hubungan  antara  variasi  fraksi mol terhadap kapasitansi nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi dapat dilihat pada Gambar 34.
Gambar 13. Grafik hubungan antara fraksi mol terhadap kapasitansi Berdasarkan  gambar  di  atas  diketahui  bahwa pda  fraksi  2,5%  dan  5%  kapasitansi  pada  sampel meningkat.  Namun,  pada  fraksi  30%  terjadi penurunan dan  kembali naik  pada fraksi  50%. Pada fraksi  70%  terjadi  peningkatan  kapasitansi  yang tidak  jauh  berbeda  nilainya  dari  kapasitansi padafraksi  mol  50%.  Hal  ini  disebabkan  karena ukuran Kristal yang terkecil terdapat pada fraksi mol 30% sehingga menyebabkan penurunan kapasitansi.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan didapatkan  nilai  konduktivitas  dan  kapasitansi  dari nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dengan  variasi  2,5%,
5%,  30%,  50%,  dan  70%  menggunakan  alat  LCR meter.  Data  resistansi  yang  diperoleh  dari pengukuran sifat listrik nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi  yaitu  91,31  Ω,  91,31  mΩ,  17,346 mΩ, 10,243 mΩ, dan 7,922 mΩ. Dari data resistansi tersebut dapat diketahui nilai resistivitasnya. Resistivitas berbanding terbalik dengan konduktivitas.  Nilai  konduktivitas  nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi dengan  variasi komposisi  2,5%,  5%, 30%,  50%  dan  70%  yang  didapatkan  dari  hasil perhitungan  yaitu  0,1301062315,  0,086934618,  0, 160036896, 0,577301572, dan 0,257258268. Satuan yang  digunakan  dalam  perhitungan  konduktivitas adalah  (Ωm) -1 .  Semakin  besar  variasi  konsentrasi dari nanokomposit NiFe 2 O 4 /PANi nilai konduktivitas semakin tinggi.
Pada  penelitian  yang  telah  dilakukan  nilai konduktivitas pada variasi 2,5% yaitu 0,1301062315 (Ωm) -1 . Namun, pada variasi 5% nilai konduktivitas turun  dan  kembali  naik  pada  variasi  30%  dan  50%. Pada variasi 70 % nilai konduktivitas listrik kembali turun. Hal ini disebabkan karena ukuran Kristal yang naik  turun  setiap  variasinya.  Ukuran  Kristal  dapat mempengaruhi  ketebalan  sampel.  Ketebalan  dari sampel yang sangat kecil yaitu berukuran 20,38 µm. Ketebalan  sampel  dipengaruhi  oleh  penetesan
sampel diatas substrat kaca pada saat proses coating dengan menggunakan pipet tetes. Volume pada pipet tetes  tidak  diketahui  sehingga  saat  meneteskan sampel diatas substrat tidak sama.
Berdasarkan  penelitian  ini,  nilai  konduktivitas yang  dihasilkan  dipengaruhi  oleh  besarnya  ukuran Kristal  yang  terdapat  di  dalam  sampel  yang  dibuat. Semakin  besar  ukuran  Kristal  pada  sampel  akan meningkatkan nilai konduktivitasnya. Konduktivitas sampel meningkat disebabkan karena semakin besar konsentrasi  dan  ukuran  kristal filler akan mempermudah  bergetarnya  ion  yang  terdapat  pada sampel [19] .  Frekuensi  juga  dapat  mempengaruhi konduktivitas sampel. Semakin  tinggi frekuensi  yan digunakan maka dapat
meningkatkan konduktivitasnya.
Pada  penelitian  ini  frekuensi  yang  digunakan yaitu  1000  Hz  dengan  menggunakan  LCR  meter. Nilai  konduktivitas  tertinggi  tidak  didapatkan  pada fraksi  terbesar,  melainkan  pada  fraksi  50%  dengan ukuran  Kristal  42,23169992  nm.  Pada  fraksi  50% diperoleh  ketebalan  sampel  dengan  menggunakan SEM yaitu 59,133
µm. Nanokomposit
NiFe 2 O 4 /PANi  dapat  diaplikasikan  pada  elektroda superkapasitor dengan syarat memiliki konduktivitas dan  kapasitansi  yang  besar.  Pada  penelitian  ini pengukuran  kapasitansi  juga  dilakukan  dengan menggunakan  LCR  meter.  Nilai  kapasitansi  dari nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi  dengan  berbagai variasi yang digunakan yaitu 193, 32 nF, 83,77 nF, 1 pF,  552,3  pF,  dan  445,9  pF.  Berdasarkan  data pengukuran  kapasitansi tersebut disimpulkan bahwa semakin  besar  variasi  yang  digunakan  maka kapasitansi  semakin  kecil.  Namun  pada  penelitian ini  nilai  kapasitansi  pada  variasi  50%  lebih  besar dari  variasi  70%.  Hal  ini  juga  dipengaruhi  oleh ketebalan  sampel.  Semakin  besar  ketebalan  sampel maka kapasitansi yang diperoleh semakin besar.

## PENUTUP
Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan  didapatkan  nilai  konduktivitas  dan kapasitansi  dari  nanokomposit  NiFe 2 O 4 /PANi dengan  variasi  yang  digunakan  2,5%,  5%,  30%, 50%,  dan  70%.  Nilai  konduktivitasnya  yaitu 0,1301062315 (Ωm) -1 , 0,086934618 (Ωm) -1 , 0,160036896  (Ωm) -1 ,  0,577301572  (Ωm) -1 ,  dan 0,257258268  (Ωm) -1 .  Semakin  besar  variasi  yang digunakan  maka  nilai  konduktivitasnya  semakin tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  kecil ukuran  Kristal  maka  dapat  meingkatkan  nilai konduktivitasnya.
Nilai kapasitansi NiFe 2 O 4 /PANi  yang diperoleh dari  hasil  pengukuran  menggunakan  LCR  meter yaitu 193,32 nF, 83,77 nF, 1 pF, 552,3 pF, dan 445,9 pF.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan,  nilai kapasitansi  menurun  seiring  dengan  meningkatnya nilai  variasi  komposisi  yang  digunakan.  Hal  ini disebabkan  karena  semakin  tebal  sampel  yang
digunakan maka akan meningkatkan nilai kapasitansinya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimakasih  kepada Bapak  Dr.  Ramli,  M.Si  yang  telah  mendanai penelitian ini melalui proyek penelitian dengan judul “Pengembangan  Nanokomposit  MFe 2 O 4 (M=Fe,Co, Ni)  Dalam  Polyvinillidene  Flouride  Untuk  Aplikasi Divais  Spintronika  yang  Fleksibel”  pada  skema penelitian Berbasis Kompetensi Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Firmansyah  dan  Astuti.  2013.  Sintesis  dan Karakterisasi Sifat Mekanik Bahan Nanokomposit Epoxy-Titanium Dioksida.
Jurnal Fisika Unand . Vol 2 No.2.
[2] M.  Parishani,  A.Cheragi,  R.  Malekfar. “Spectroscopy, Structural and Optical Investigations of NiFe 2 O 4
Ferrite”.
International  Journal  of  Optics  and  Photonics (IJOP)”. vol. 9, no.2, pp. 73-78, 2015.
[3] L. Zhao, H. Yang, et all., study of preparation and magnetic properties of silica-coated cobalt ferrite nanocomposites, springers, vol. 42, 2007, pp:4110-4114 .
[4] Singh  S,  Ralhan  NK,  Kotnala  RK, Verma KC. 2012. Nanosize dependent electrical  and  magnetic  properties  of NiFe 2 O 4 ferrite. Indian Journal of Pure and Applied Physics . 50:739-743.
[5] Kasapoglu,  N.,  A.  Baykal,  M.  S. Toprak,  Y.  Koseoglu,  and  H. Bayrakdar.  2007.  Synthesis  and characterization  of  NiFe 2 O 4 Nano- Octahedrons  by  EDTA-  Assisted
Hydrothermal Method. Turkish
Journal of Chemistry. Vol. 31, P. 659- 666.
[6]
Reza, Muhammad., Aldini R. Humaidi.,  Ferdinand  Hidayat.,  Nona Srikandi.,  Acmad  Rochliadi.,  Tati Ciptati., Veirnadi Suendo.2014. Sintesis Kompleks Polianilin/ Polianilin Tersulfonasi Sebagai
Material  Konduktor  Pada  Perangkat Optoelektronik .  Insititut  Teknologi Bandung : Bandung.
[7] Chitraningrum, N. 2008. Sifat Mekanik dan Termal pada Bahan Nanokomposit Epoxy-clay
Tapanuli. Skripsi.
Departemen  Fisika.  FMIPA.  UI. Depok. 23-27.
[8] Vignau,  L.,  Miane,  J.  L.,  Olinga,  T., Wantz,  G.,  Mouhsen,  A.,  Oualim,  E. M.,  Harmouchi,  M.  (2010),  Influence of  the  Nature  of  Polyaniline-based Hole-Injecting Layer on Polymer Light Emitting  Diode  Performances, Mater . Sci. Eng. B 166, 185-189. [9]
[9] Gibson,  Ronald  F.  1994. Principles  Of Composite  Material  Mechanics. New  York  :
Mc Graw Hill, Inc.
[10] Purnomo,  P.  2013. Sintesis  α-Fe 2 O 3 Menggunakan Metode Sol-Gel. Institut
Pertanian Bogor : Bogor.
[11] Cotton,  A.,  Geoffrey  Wilkinson,  1989. Kimia Anorganik Dasar. Penerjemah: Suhati Suharto. Pendamping:  Yanti  R.A.  Koestoer.  Cetakan Pertama. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). [12] Puspitaningrum, Tyas. 2017. Penentuan Band Gap dan Konduktivitas  Bahan  Semikonduktor Lapisan Tipis Sn(S 0,8 Te 0,2 ) Dan
Sn(S 0,6 Te 0,4 )  Hasil  Preparasi  Dengan Teknik  Evaporasi  Termal .  Universitas
Negeri Yogyakarta : Yogyakarta.
[13] Mafahir,  Iim  Abdul.  (2015).  Pengaruh suhu  substrat  Terhadap  Sifat-sifat listrik  Bahan  semikonduktor  Lapisan Tipis  Pbs,  Pbse,  Pbte  Hasil  Preparasi dengan  Teknik  Vakum  Evaporasi.
Skripsi. Yogyakarta:
Universitas Negeri Yogyakarta.
[14] H.  Y.  Zuo,  1999,  “ Optical  and  Electronics Properties of GaN : A Comparison Study with Reference  ti  Laser  Induced  Chemical  Vapor Deposition  Fim”, Doctoral  Dissertation, Macquarie University, Australia. [15] Paul  A  Tipler.  2001. Fisika  Edisi  3  Jilid  2 .
Jakarta : Erlangga.
[16] Yani  Nasution,  E,  L,  Astuti  2012.  Sintesis Nanokomposit  PAni/Fe 3 O 4 Sebagai  Penyerap Pada Gelombang Mikro. Jurnal Fisika Unand . Vol 1, No 1.
[17] Khairy,  M  &  M.E.Gouda.  (2014). Electrical  and  Optical  of  Nickel Ferrite/Polyaniline
Nanocomposit.
Elsevier.
[18] M.  Kooti  and  A.  N.  Sedeh,  Synthesis and  characterization  of  NiFe 2 O 4 magnetic  nanoparticles  by  combustion method, Journal  of  Materials  Science
and Technology, vol. 29, 2013, pp. 34- 38.
[19] Mulyawan,  Ade.  2014.  Fabrikasi  dan Optimasi Sifat Fisis Film Nanokomposit  NiFe 2 O 4 -Multiwalled Nanotube/PVA. Skripsi . Institut
Pertanian Bogor. Bogor.